728 
Z. Weyberg', Zur Kenutniss der Sodalitlireilie. 
Na., Al., Sig Oj, beigefügt wurden, auch das Natriumchromat. Dieses 
leiclittiüssige Salz zerlegt sich , im verschlossenen Tiegel ge- 
schmolzen, sehr langsam. 
Drei Gramm einer Mischung von Kieselerde, Thonerde und 
Soda im Verhältniss 2 Si 0.^ . Alg 0^ . Nag 0 wurden mit 30 g' 
Na., CrO^ gepulvert und im Platintiegel mit dem grossen Teclu- 
brenner erhitzt. Der Versuch wurde drei Mal unterbrochen. Ich 
befreite dabei das Silicat vom Chromat durch Auflösen im Wasser 
und durch Filtriren, dann schmolz ich es mit einer neuen Portion 
frischen Salzes. Ich handelte auf diese AVeise, um ein gut kry- 
stallisirtes Product zu erhalten. In anderen Fällen giebt solche 
Behandlung recht gute Resultate C Trotzdem, dass der Versuch 
170 Stunden dauerte, bestand das Product doch nur aus kleinen 
bloss bis 0,01 mm grossen angeschmolzenen Körnchen, und nur 
hin und wieder fanden sich darin kleine Würfelchen. 
Die abgekühlte Schmelze wurde mit kaltem Wasser behandelt 
bis zur völligen Auslaugung des Flusses. Die Lösung reagirte 
alkalisch. Das im Wasser Unlösliche stellte ein gelbes Pulver des 
Alumosilicats dar, das eine kleine Menge grüner Kryställchen von 
Chromoxyd enthielt. Das Alumosilicat ist leicht zersetzbar und 
löslich in kalten verdünnten Säuren ; das krystallinische Ci'g 0^ 
widersteht dagegen der Wirkung der stärksten Säuren sogar bei 
höherer Temperatur. Die Trennung des x\lumosilicats zur Analyse 
ist also mit keiner Schwierigkeit verbunden. Die chemische Zu- 
sammensetzung des Alumosilicats, das in Salzsäure aufgelöst wurde, 
ist die folgende : 
Eine ganze Reihe von verschieden modiücirten Versuchen 
führte nicht zur Gewinnung eines besser krystallisirten Productes, 
zeigte aber, dass schon nach dem Verlaufe von 20 Stunden des 
Schmelzens die Reaction zu Ende war, d. h. dass nach dieser Zeit 
das Pulver des Alumosilicats bloss aus gelben Körnchen besteht 
und keine farblosen Elemente mehr enthält. Die Schmelze von 
2,60 g Kaolin, 1,17 g Soda ^ und 28 g Natriumchromat gab ein 
Alumosilicat in der Form eines gleichmässigen, gelben Pulvers: dieses 
Pulver bestand aus isotropen, stark lichtbrechenden Würfelchen 
und angeschmolzenen Körnchen von gegen 0,01 mm Durchmesser, 
die dem Aussehen nach unter dem Mikroskope von dem oben be- 
' Morozkwicz, 1. c. 
Kaolin enthielt 14,5 ®/o H.D L Soda — 0,75 ”/o H.^ 0 , so dass diese 
Ingredienzien im Verliältnisse 2 Si ()2 . AI 2 O 3 . Na.p) genommen wurden. 
33,60 
33,49 
25,93 
7,31 
100,33 
